ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 20 (1) (2017) : 19 – 24
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa

## Sintesis dan Karakterisasi Zeolit Y
Sriatun a,* , Taslimah a , Erwin Nur Cahyo a , Fuguh Devi Saputro a
a Inorganic Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275
* Corresponding author: sriatun@live.undip.ac.id A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords:
Zeolite Y, cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB), polyethylen glycol- 400 (PEG-400)
Zeolite Y has been performed with concentration and type of surfactant studies these are cetyltrimethylammonium  bromide  (CTAB)  and  Polyethylene  Glycol-400  (PEG-400) surfactants. The main raw material for synthesized zeolite Y is sol silica and aluminum hydroxide. Synthesis of zeolite Y using hydrothermal method with time of crystallization 24  hours  and  72  hours  at  temperature  100°C.  The  process  of  calcining  the  product  at temperature of 500°C for 5 hours. Analysis of zeolite products using Fourrier Transform- Infra Red (FT-IR) and X-Ray Diffractometer (XRD). The results obtained that the zeolite synthesized with 24 hours hydrothermal time produced zeolite A, meanwhile the 72 hours produced  Zeolite  Y.  The  variation  of  concentration  and  the  type  of  surfactant  did  not significantly  affect  the  crystallinity  and  size  of  the  resulting  zeolite  crystal  grain. However, the use of surfactants increases the size of the zeolite crystal grains. The largest crystal  grain  size  obtained  at  24  hours  zeolite  using  PEG-400  surfactant  with  a concentration of 6.25 × 10 -5 M resulted in a crystal grain size of 46.82 nm.

## A b s t r a k
Kata kunci: zeolit Y, cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB), Polyethylen Glycol- 400 (PEG-400) Telah dilakukan pembuatan zeolit Y dengan kajian konsentrasi dan jenis surfaktan yaitu cetyltrimethylammonium  bromide  (CTAB)  dan  Polyethylen  Glycol-400  (PEG-400). Adapun  bahan  baku  utama  untuk  membuat  zeolit  Y  adalah  sol  silika  dan  alumunium hidroksida. Sintesis zeolit Y menggunakan metode hidrotermal dengan waktu kristalisasi 24 jam dan 72 jam pada suhu 100°C. Proses kalsinasi produk pada suhu 500°C selama 5 jam. Analisis produk zeolit menggunakan Fourrier Transform-Infra Red (FT-IR) dan X- Ray  Diffractometer  (XRD).  Hasil  yang  diperoleh  bahwa  zeolit  yang  disintesis  dengan waktu hidrotermal 24 jam menghasilkan zeolit A sedangkan yang 72 jam menghasilkan Zeolit  Y.  Variasi  konsentrasi  dan  jenis  surfaktan  tidak  signifikan  mempengaruhi kristalinitas  dan  ukuran  bulir  kristal  zeolit  yang  dihasilkan.  Namun  penggunaan surfaktan  meningkatkan  ukuran  bulir  kristal  zeolit.  Ukuran  bulir  kristal  terbesar didapatkan  pada  zeolit  24  jam  yang  menggunakan  surfaktan  PEG-400  dengan konsentrasi 6,25x10 -5 M menghasilkan ukuran bulir kristal 46,82 nm.

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  wilayah  dengan  rangkaian gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Nusatenggara dan Sulawesi. Tuf merupakan salah satu produk gunung api setelah  mengalami  diagenesis  menjadi  zeolit  sehingga Indonesia berpotensi besar menghasilkan zeolit. Sebaran zeolit  terdapat  di  Lampung,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah, Jawa  Timur,  Nusa  Tenggara  Timur,  dan  Sulawesi  [1].
Zeolit  adalah  kristal  mikropori  aluminosilikat  dengan berbagai struktur yang mengandung sifat intrinsik dari keasaman kuat, luas permukaan tinggi, stabilitas termal yang tinggi, dan selektivitas bentuk, menyebabkan zeolit diaplikasi  secara  ekstensif  sebagai  katalis  di  bidang proses  petrokimia  [2,  3].  Karena  pemanfaatan  zeolit sangat  luas maka  eksplorasi  terhadap  zeolit  alam  terus dilakukan sehingga menyebabkan semakin
berkurangnya  deposit  mineral  zeolit.  Sebagai  mineral alam  zeolit  merupakan  bahan  unrenewable  sehingga semakin  lama  akan  habis.  Oleh  karena  itu  diupayakan untuk membuat zeolit tiruan/sintetik.
Salah satu zeolit sintetik yang banyak dikembangkan  adalah  zeolit  Y.  Zeolit  ini  merupakan mineral Faujasit dengan rasio Si/Al 1-3 [4], mempunyai stabilitas  termal  tinggi  sehingga  sesuai  diaplikasikan pada proses yang memerlukan suhu tinggi seperti pada proses perengkahan katalitik cair (FCC). Namun zeolit ini mempunyai  struktur  mikropori  sehingga  mempunyai keterbatasan dalam mendifusikan dan menstransportasikan  massa  dari  dan  ke  situs  aktif. Kondisi ini dapat menyebabkan polimerisasi produk atau reaksi intermediat sehingga dapat memblokir situs aktif dalam  kerangka  zeolit  ataupun  menutup  pori  sehingga lifetime  katalis  Zeolit  Y  menjadi  pendek  [5].  Berbagai strategi  telah  dikembangkan  untuk  membuat  zeolit hirarkis.  Salah  satunya  adalah  pembuatan  zeolit mesopori menggunakan templat/agen
pengarah/pencetak pori [6-8]. Liu dkk. [6] menyatakan bahwa surfaktan organosilan ([(CH 3 O) 3 SiC 3 H 6 N(CH 3 ) 2 C 16 H 37 ]Cl,  TPHAC)  terdispersi dengan  sangat  baik  dalam  water  glass  (sol  silika) menghasilkan zeolit Y dengan struktur mesopori.
Templat surfaktan kationik berbasis amonium dapat juga  digunakan  sebagai  agen  pengarah  pada  sintesis zeolit  berbagai  tipe  menggunakan  surfaktan  amonium pada sintesis MCM-41 dan zeolit Y [9] dan menggunakan PTMOH  pada  sintesis  zeolit  Y  [10].  Hasan dkk.  [11] melakukan  sintesis  zeolit  A  dengan  penambahan surfaktan kationik berbasis amonium yaitu cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) sebagai agen pencetak  pori.  Produk  sintesis  menunjukkan  ukuran mesopori  yaitu  sekitar  11,5-11,7  nm,  penggunaan surfaktan  meningkatkan  kristalinitas  zeolit.  Templat surfaktan  non  ionik  juga  telah  digunakan  pada  sintesis zeolit MTT [12]. Wang dkk. [13] mensintesis nano-zeolit IM-5  dengan  templat  PEG  (polietilen  glikol)  dan  CTAB secara hidrotermal suhu 170°C selama 6-14 hari dan suhu kalsinasi sebesar 550°C selama 6 jam. Produk zeolit IM- 5 berukuran nano yaitu sekitar 35 nm.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  sintesis  zeolit  Y menggunakan templat surfaktan kationik cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) dan non ionik polyethylen  Glycol  (PEG)  serta  waktu  hidrotermal  yang berbeda untuk mengetahui pengaruh penambahan jenis surfaktan terhadap karakter zeolit yang dihasilkan.

## 2. Metode Penelitian

## Bahan
Natrium  silikat  solution  (Merck),  Alumunium hidroksida  powder  (Merck),  NaOH  pelet  (Merck), akuades,  akuademineral,  cetyl-trimethylammonium bromide (CTAB) powder (Merck) dan Polyethylen Glycol- 400 (PEG-400) solution (Merck).

## Preparasi Larutan Natrium Aluminat
Pembuatan  natrium  aluminat  diawali  dengan melarutkan 20 g NaOH yang dilarutkan ke dalam 100 mL
aquades,  selanjutnya  ke  dalam  larutan  tersebut dimasukkan sebanyak 8,5 g Al(OH) 3 sedikit demi sedikit dan  dilakukan  pengadukan  disertai  pemanasan  pada suhu 100 °C sampai homogen.

## Preparasi Larutan Surfaktan
Serbuk  CTAB  dengan  berat  tertentu  dilarutkan dalam  25  mL  akuades  hingga  homogen  untuk mendapatkan larutan CTAB dengan konsentrasi 0,125 M, 0,25  M,  dan  0,5  M.  Larutan  PEG-400  pada  volume tertentu ditambah 100 mL akuades untuk mendapatkan konsentrasi PEG 6,25 x 10 -5 M, 1,25 x 10 -4 M, dan 6,25 x 10 -4 M.

## Sintesis Zeolit Y
Sejumlah surfaktan CTAB ditambah natrium silikat disertai dengan pengadukan sampai homogen, kemudian ditambahkan  natrium  aluminat,  perbandingan  natrium silikat:natrium  aluminat  1:1,  pengadukan  dilakukan sampai  terbentuk  gel  berwarna  putih.  Selanjutnya dipindahkan dalam wadah teflon, dipanaskan pada suhu 100°C selama 24 jam dalam oven. Padatan hasil disaring, dicuci  sampai  pH  netral,  dan  dikeringkan  pada  suhu 100°C  selama  2  jam.  Langkah  terakhir  adalah  kalsinasi pada suhu 500°C selama 5 jam. Prosedur yang sama juga dilakukan  untuk  waktu  hidrotermal/pemanasan  selama 72  jam.  Selanjutnya  prosedur  sintesis  tersebut  juga dilakukan  dengan  menggunakan  surfaktan  PEG-400. Penetapan kode sampel terdapat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Penetapan kode sampel
Keterangan Waktu hidrotermal 24 72 Zeolit tanpa penambahan Surfaktan ZTS Z-Y0 Zeolit dengan penambahan CTAB 0,125 M ZC1 Z-YC1 Zeolit dengan penambahan CTAB 0,25 M ZC2 Z-YC2 Zeolit dengan penambahan CTAB 0,5 M ZC3 Z-YC3 Zeolit dengan penambahan PEG 6,25 x 10 -5 M ZP1 Z-YP1 Zeolit dengan penambahan PEG 1.25 x 10 -4 M ZP2 Z-YP2 Zeolit dengan penambahan PEG 6,25 x 10 -4 M ZP3 Z-YP3

## Karakterisasi Zeolit
Karakterisasi zeolit dilakukan dengan menggunakan instrument Fourrier Transform-Infra Red Spectroscopy (FT-IR) dan X Ray Diffraction (XRD).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Sintesis Zeolit
Sintesis  zeolit  dilakukan  dengan  cara  mereaksikan natrium  silikat  dan  natrium  aluminat,  ketika  natrium aluminat  dicampurkan  sedikit  demi  sedikit  ke  dalam larutan  natrium  silikat,  larutan  berubah menjadi  putih.
Hal  tersebut  dikarenakan  silanol  yang  berasal  dari natrium  silikat  bereaksi  dengan  natrium  aluminat melalui  reaksi  polimerisasi  membentuk  zeolit  [14]. Jika sebelum direaksikan dengan natrium aluminat, natrium silikat  ditambah  dengan  surfaktan  maka  proses polimerisasi  zeolit  akan  diarahkan  oleh  surfaktan, sehingga terbentuk pori dengan ukuran yang diinginkan sesuai  dengan  surfaktan  yang  digunakan.  Ukuran kemeruahan  gugus  surfaktan  sebagai  bagian  hidrofilik serta  panjangnya  rantai  hidrofobik  surfaktan  sangat menentukan besarnya ukuran surfaktan saat membentuk misel. Surfaktan Cetyltrimethylammonium Bromide
[(C 16 H 33 )N(CH 3 ) 3 Br] merupakan salah satu jenis surfaktan kationik  dan  sering  disebut  sebagai strongly  structure directing.  Karena  kation  CTA + dapat  berinteraksi  cepat dengan  anion  silikat  dan  aluminat  dengan  kuat  yang tetap bertahan dalam struktur zeolit sampai kristalisasi selesai.  Surfaktan  CTAB  akan  saling  berinteraksi membentuk misel menyebabkan gugus hidrofobik (ekor) dari  surfaktan  CTAB  akan  berkumpul.  Gugus  hidrofilik (kepala)  dari  surfaktan  CTAB  akan  menjauhi  gugus hidrofobik. Secara elektrostatik gugus hidrofilik (kepala surfaktan)  akan  berinteraksi  dengan  unit  pembangun primer  dari  zeolit  ( primary  building  unit)  dari  TO 4 . Satuan  bangun  primer  struktur  zeolit  adalah  suatu tetrahedral  terdiri  atas  atom  pusat  Si  dan  Al  yang dikelilingi oleh empat atom oksigen, yaitu [SiO 4 ] 4 - atau [AlO 4 ] 5- [15].  Polimerisasi  zeolit  akan  membentuk kerangka  dan  kerangka  dari  zeolit  tersebut  akan diarahkan  sesuai  dengan  misel  yang  terbentuk  dari adanya  surfaktan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan oleh Hasan dkk. [11] pada tahap awal ion-ion zeolit akan mengalami  polimerisasi,  kemudian  partikel  zeolit berukuran  kecil  akan  terbentuk  dan  terpasang  di sepanjang  misel  surfaktan  CTAB.  Surfaktan  non  ionik PEG-400  adalah  polietilenglikol  H(O-CH 2 -CH 2 ) n OH dengan  harga  n  antara  8,2  dan  9,1.  Dengan  demikian hampir  sama  dengan  CTAB,  namun  surfaktan  ini  non ionik.  Oleh  karena  itu  kemungkinan  interaksi  dengan anion silikat dan aluminat tidak sekuat pada CTAB.
Kecenderungan terbentuknya misel pada CTAB lebih mudah  karena  pada  strukturnya  terdapat  polarisasi antara  gugus  polar  (hidrofilik)  dan  non  polar (hidrofobik), sedangkan pada PEG-400 tidak karena PEG tersusun  dari  monomer-monomer  oksietilen.  Dengan demikian  perkiraan  mekanisme  yang  mungkin  terjadi antara ion-ion penyusun zeolit dengan PEG-400 adalah sebagai berikut:

## Mekanisme surfaktan PEG-400 membentuk cincin
Surfaktan PEG-400 merupakan surfaktan nonionik diduga  membentuk  cincin  yang  besar  dengan  kedua pangkal ujung saling bertemu sehingga terbentuk misel. Interaksi  antara  zeolit  dengan  PEG-400  diduga  adalah gaya  Van  Der  Waals.  Ion-ion  penyusun  zeolit  akan mengelilingi molekul PEG-400 karena adanya gaya tarik menarik listrik yang relatif lemah. Walaupun lemah, gaya van  der  Waals  memiliki  pengaruh  yang  nyata  terhadap sifat  fisik  dan  termal  suatu  molekul.  Peranan  gaya  Van Der  Waals  yang  penting  hanya  dalam  menjelaskan
interaksi  antara  molekul.  Dan  pada  saat  kalsinasi nantinya  PEG-400  akan  terdekomposisi  menjadi  gas etilena  dan  H 2 O,  sehingga  PEG-400  akan  terlepas  dari struktur Kristal.

## Mekanisme surfaktan PEG-400 membentuk misel
Mekanisme  ini,  diduga  surfaktan  PEG-400  dapat membentuk  misel  dengan  cara  gugus  hidrofilik  pada PEG-400  yang  berupa  gugus  oksietilena  (CH2-CH2-O) berinteraksi  dengan  air  dan  gugus  hidrofobiknya menjauhi  gugus  hidrofilik  sehingga  akan  terbentuk sebuah  lingkaran  berupa  misel.  Pada  permukaan  zeolit yang  bermuatan  negatif,  atom  oksigen  pada  gugus oksietilena dapat berinteraksi elektrostatik dengan situs negatif  di  permukaan  zeolit  dengan  mengambil  proton dari air dan memperoleh muatan positif [16].

## Mekanisme surfaktan PEG-400 tetap utuh sebagai molekul yang memanjang
Mekanisme ini, diduga molekul surfaktan membentuk  molekul  yang  berkelok-kelok  karena  antar ujung surfakan tidak saling bertemu. Sehingga kerangka dari  zeolit  ini  berada  di  sekeliling  rantai  surfakan  yang memanjang.
Sintesis zeolit dilakukan pada pH 12-14, karena pada pH basa ini dalam larutan terbentuk anion Al(OH) 4 - atau AlO 2 - yang  merupakan  anion  pembentuk  zeolit  yang berasal sumber alumina. Hal ini akan berbeda jika larutan dalam  keadaan  asam  yaitu  pada  pH  1  sampai  4  karena senyawa  Al  yang  dominan  adalah  [Al(H 2 O) 6 ] 3+ . Keberadaan  kation  tersebut  akan  menghambat pembentukan  kerangka  aluminosilikat  dari  zeolit. Kerangka zeolit juga dipengaruhi oleh keberadaan anion dari  silikat.  Pada  pH  >  12,  akan  terbentuk  ion  Si(OH)4, yang  merupakan  ion  utama  dalam  pembentukan kerangka  zeolit  [17].  Ion-ion  silikat  dan  aluminat merupakan monomer pembentuk kerangka zeolit. Ketika natrium silikat direaksikan dengan surfaktan kemudian ditambah  larutan  natrium  aluminat,  maka  monomer- momer  penyusun  kerangka  zeolit  (ion  silikat  dan aluminat)  akan  mengalami  proses  polimerisasi kondensasi  membentuk  kerangka  yang  diarahkan  oleh misel  dari  surfaktan.  Polimerisasi  pada  sintesis  zeolit ditandai dengan terbentuknya gel, selanjutnya terbentuk inti  kristal.  Pada  proses  hidrotermal  merupakan  proses kristalisasi  yaitu  penataan  atom-atom  agar  diperoleh struktur  teratur/kristal  yang  stabil.  Tahap  ini menentukan  tipe  zeolit.  Lamanya  waktu  dan  suhu kristalisasi akan mempengaruhi hasil penataan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan waktu 24 jam dan 72 jam dan suhu 100°C.
Proses  kalsinasi  pada  suhu  500°C  selama  5  jam bertujuan  untuk  mendekomposisi  surfaktan  baik  CTAB maupun  PEG-400  sehingga  meninggalkan  pori  yang besar. Dekomposisi sempurna CTAB melepaskan gas CO 2 dan  H 2 O,  sedangkan  pada  PEG-400  melepaskan  gas etilen dan H 2 O.

## Karakterisasi produk dengan X-Ray Diffraction (XRD)
Difraktogram suatu senyawa/materi dapat memberikan  gambaran  kristalinitasnya.  Difraktogram
yang  memiliki  pola  pemisahan  puncak  yang  jelas intensitas  dan  ketajaman  puncaknya  tinggi  memiliki kristalinitas  yang  baik.  Berdasarkan  hasil  analisis  pola difraktogram terlihat adanya perbedaan yang signifikan dari  ketajaman  puncak  zeolit  tanpa  penambahan surfaktan  dengan  zeolit  yang  menggunakan  surfaktan. Adanya puncak 2 θ yang muncul di tempat yang hampir sama  tersebut  menandakan  bahwa  zeolit  hasil  sintesis mempunyai  jenis  mineral  yang  sama  satu  sama  lain. Gambar  1  menunjukkan  ketajaman  puncak  dari  zeolit yang  disintesis  dengan  variasi  konsentrasi  dan  jenis surfaktan mempunyai intensitas ketajaman puncak yang hampir  sama,  hal  ini  diduga  zeolit  yang  terbentuk mempunyai kristalinitas yang sama.
Selanjutnya  data  difraktogram  dari  produk  hasil sintesis  dibandingkan  dengan  database  mineral menggunakan program JCPDS. Menurut [18] identifikasi mineral  dilakukan  dengan  cara  membandingkan difraktogram zeolit dengan database Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS). Pola difraktogram zeolit  hasil  sintesis  dengan  waktu  hidrotermal  24  jam terdapat pada Gambar 1. Gambar tersebut sesuai dengan data  pada  JCPDS  No.  39-0222  sehingga  bisa  dikatakan zeolit ini merupakan zeolit A.
Gambar 1. Difraktogram XRD zeolit hasil sintesis dengan waktu hidrotermal 24 jam
Pola difraktogram zeolit hasil sintesis dengan waktu hidrotermal  72  jam  terdapat  pada  Gambar  2.  Gambar tersebut sesuai dengan data pada JCPDS No. 38-0240 di mana  zeolit  Y memiliki  puncak  difraktogram  2 θ sekitar 6,181°,  15,601°,  23,535°,  26,936°,  dan  31,274°  sehingga
bisa dikatakan zeolit hasil sintesis ini merupakan zeolit Y.
Gambar 2. Difraktogram XRD zeolit hasil sintesis dengan waktu hidrotermal 72 jam
Dari  data  XRD  tersebut  dapat  ditentukan  ukuran bulir  Kristal  pada  zeolit  hasil  sintesis  dengan menggunakan  persamaan  Scherrer,  yang  hasilnya ditunjukkan dalam Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2: Tabel ukuran bulir kristal dari zeolit yang dihasilkan Sampel Ukuran Bulir Kristal (nm) Sampel Ukuran Bulir Kristal (nm) ZTS 22,01 Z-Y0 15,93 ZC1 42,46 Z-YC1 42,60 ZC2 40,45 Z-YC2 44,30 ZC3 46,43 Z-YC3 45,00 ZP1 46,82 Z-YP1 44,34 ZP2 44,93 Z-YP2 45,39 ZP3 46,47 Z-YP3 45,73
Berdasarkan data Tabel 2 terlihat adanya perbedaan ukuran  bulir  kristal  yang  sangat  signifikan  dari  zeolit tanpa  penambahan  surfaktan  dengan  zeolit  yang menggunakan  surfaktan,  dengan  demikian  adanya penambahan  surfaktan  ini  akan  meningkatkan  ukuran bulir  kristal  yang  terbentuk.  Tetapi  adanya  variasi konsentrasi  dan  jenis  surfaktan  yang  berbeda  tidak mempengaruhi ukuran bulir Kristal.
Konsentrasi maksimum surfaktan yang menghasilkan  ukuran  bulir  Kristal  yang  besar  adalah zeolit  yang  menggunakan  surfaktan  PEG-400  dengan konsentrasi  6,25x10 -5 M  menghasilkan  ukuran  bulir Kristal yang paling besar yaitu 46,82 nm. Kemungkinan karena  kerangka  dari  zeolit  yang  terbentuk  tersusun
menyebar  di  sepanjang  rantai  panjang  dari  surfaktan PEG-400  sehingga  dapat  meningkatkan  ukuran  bulir Kristal.

## Karakterisasi produk dengan Fourier Transform Infrared (FT-IR)
Karakterisasi  produk  dengan  menggunakan  FTIR bertujuan  untuk  mengidentifikasi  gugus  fungsi penyusun  kerangka  zeolit.  Spektra  yang  dihasilkan berupa  pita-pita  serapan,  letak  pita  serapan  dalam spektra IR dinyatakan dengan bilangan gelombang (cm - 1 ), sedangkan intensitas pita serapan dinyatakan dengan persen transmitansi (%T). Analisis FTIR dilakukan mulai dari  bilangan  gelombang  4000-300  cm -1 pada  rentang bilangan  gelombang  tersebut  terdapat  gugus-gugus
fungsi  serta  sidik  jari  yang  dimiliki  oleh  zeolit.  Pita serapan  karakteristik  untuk  zeolit  A  di  tunjukkan  oleh beberapa  bilangan  gelombang  sebagai  berikut,  pada bilangan  gelombang  420-300  cm -1 merupakan  pore opening, bilangan gelombang 500 – 420 cm -1 menunjukkan  vibrasi  tekuk  T-O,  pada  bilangan gelombang  900-1250  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur asimetris  O-T-O,  bilangan  gelombang  650-850  cm -1 merupakan  vibrasi  ulur  simetris  O-T-O,  dan  bilangan gelombang  500-650  cm -1 menunjukkan  vibrasi double ring  (D 4 R)  yang  merupakan  pita  serapan  khas  yang menunjukkan telah terbentuknya zeolit A [17]. Gambar 3 berikut  merupakan  spektra  dari  zeolit  hasil  sintesis dengan waktu hidrotermal 24 jam.
Gambar 3. Spektra FTIR zeolit hasil sintesis dengan waktu hidrotermal 24 jam Gambar 4. Spektra FTIR zeolit hasil sintesis dengan waktu hidrotermal 72 jam
Spektra  yang  dihasilkan  oleh  zeolit  yang menggunakan  surfaktan  CTAB  maupun  PEG-400 memiliki  kesamaan  pola  dengan  zeolit  yang  disintesis tanpa  menggunakan  surfaktan.  Hal  ini  menunjukan bahwa  surfaktan  yang  digunakan  sebagai  templat  pada zeolit tidak mengubah struktur asli dari zeolitnya. Pita- pita  serapan  yang  muncul  pada  zeolit  hasil  sintesis  ini nilainya berdekatan atau hampir sama dengan pita-pita serapan karakteristik yang dimiliki oleh zeolit A maupun zeolit Y standar.

## 4. Kesimpulan
Sintesis zeolit baik menggunakan surfaktan ataupun tanpa  menggunakan  surfaktan  dengan  dengan  waktu hidrotermal  24  jam  menghasilkan  zeolit  A,  namun dengan  waktu  hidrotermal  72  jam  dapat  menghasilkan
zeolit  Y.  Variasi  jenis  dan  konsentrasi  surfaktan  tidak mempengaruhi kristalinitas dan tipe zeolit. Variasi jenis surfaktan  tidak  terlalu  berpengaruh  berpengaruh  pada ukuran bulir kristal, namun penggunaan surfaktan akan meningkatkan  ukuran  bulir  kristal. Ukuran bulir  kristal optimum  didapatkan  pada  zeolit  yang  menggunakan surfaktan  PEG-400  dengan  konsentrasi  6,25x10 -5 M menghasilkan ukuran bulir kristal 46,82 nm.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Kusdarto,  Potensi  Zeolit  di  Indonesia,  Jurnal  Zeolit Indonesia, 7, 2, (2008) 78-87
[2]  Martin Hartmann, Albert Gonche Machoke, Wilhelm Schwieger, Catalytic test reactions for the evaluation of  hierarchical  zeolites,  Chemical  Society  Reviews,
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 20 (1) (2017) : 19 – 24 24 45, 12, (2016) 3313-3330 http://dx.doi.org/10.1039/C5CS00935A
[3]  Ying Wei, Tanja E Parmentier, Krijn P de Jong, Jovana Zečević,  Tai loring  and  visualizing  the  pore architecture  of  hierarchical  zeolites,  Chemical Society  Reviews,  44,  20,  (2015)  7234-7261 https://dx.doi.org/10.1039/C5CS00155B
[4]  Zhenzhuo Wang, Izumi Kumakiri, Kazuhiro Tanaka, Xiangshu  Chen,  Hidetoshi  Kita,  NaY  zeolite membranes  with  high  performance  prepared  by  a variable-temperature  synthesis,  Microporous  and Mesoporous  Materials,  182,  (2013)  250-258 http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.05.002
[5]  Kyungsu  Na,  Minkee  Choi,  Ryong  Ryoo,  Recent advances  in  the  synthesis  of  hierarchically nanoporous  zeolites,  Microporous and  Mesoporous Materials, 166, (2013) 3-19 http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.03.054 [6]  Baoyu  Liu,  Kaihong  Xie,  Su  Cheun  Oh,  Dalei  Sun,
Yanxiong  Fang,  Hongxia  Xi,  Direct  synthesis  of hierarchical  USY  zeolite  for  retardation  of  catalyst deactivation,  Chemical  Engineering  Science,  153, (2016)
374-381 http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2016.07.041
[7]  Feng-Shou  Xiao,  Lifeng  Wang,  Chengyang  Yin, Kaifeng Lin, Yan Di, Jixue Li, Ruren Xu, Dang Sheng Su,  Robert  Schlögl,  Toshiyuki  Yokoi,  Takashi Tatsumi,  Catalytic  Properties  of  Hierarchical Mesoporous  Zeolites  Templated  with  a  Mixture  of Small  Organic  Ammonium  Salts  and  Mesoscale Cationic  Polymers,  Angewandte  Chemie,  118,  19,
(2006) 3162-3165 10.1002/ange.200600241
[8]  Jian Zhou, Zile Hua, Zhicheng Liu, Wei Wu, Yan Zhu, Jianlin Shi, Direct Synthetic Strategy of Mesoporous ZSM-5  Zeolites  by  Using  Conventional  Block Copolymer  Templates  and  the  Improved  Catalytic Properties,  ACS  Catalysis,  1,  4,  (2011)  287-291 http://dx.doi.org/10.1021/cs1000976
[9]  Alexander  Sachse,  Caroline  Wuttke,  Urbano  Díaz, Michèle  Oberson  de  Souza,  Mesoporous  Y  zeolite through  ionic  liquid  based  surfactant  templating, Microporous and Mesoporous Materials, 217, (2015) 81-86
http://dx.doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.05.049
[10] S.  N. Azizi, A. R.  Samadi-Maybodi, M.
Yarmohammadi,  Synthesis  of  NaA  zeolite  using PTMAOH(phenyltrimethylammoniumhydroxide):
hydrothermal and microwave heating methods and comparison  of  their  XRD  patterns,  Open  Journal  of
Inorganic Chemistry, 2, 1, (2012) 1-5
http://dx.doi.org/10.4236/ojic.2012.21001
[11]  Fatin  Hasan,  Ranjeet  Singh,  Gang  Li,  Dongyuan Zhao, Paul A. Webley, Direct synthesis of hierarchical LTA zeolite via a low crystallization and growth rate technique  in  presence  of  cetyltrimethylammonium bromide,  Journal  of  Colloid  and  Interface  Science,
382, 1, (2012) 1-12 http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2012.05.027
[12] Idris A. Bakare, Oki Muraza, Adnan M. Al-Amer, Zain H. Yamani, The effect of non-ionic surfactant in the microwave-assisted  synthesis  of  MTT  zeolite optimized by Taguchi method, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 50, (2015) 314-321 http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2014.12.033
[13] Lei  Wang,  Weiya  Yang,  Chunling  Xin,  Fengxiang Ling,  Wanfu  Sun,  Xiangchen  Fang,  Ruochen  Yang, Synthesis  of  nano-zeolite  IM-5  by  hydrothermal method  with  the  aid  of  PEG  and  CTAB,  Materials Letters, 69, (2012) 16-19 http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2011.11.073
[14] Thuat T. Trinh, Xavier Rozanska, Francoise Delbecq, Philippe  Sautet,  The  initial  step  of  silicate versusaluminosilicate formation in zeolite synthesis:  a  reaction  mechanism  in  water  with  a tetrapropylammonium template, Physical
Chemistry  Chemical  Physics,  14,  10,  (2012)  3369- 3380 http://dx.doi.org/10.1039/C2CP23370C
[15] Richard  Maling  Barrer,  Hydrothermal  chemistry  of zeolites, Academic Press, 1982.
[16] Milton  J.  Rosen,  Surfactants  and  interfacial phenomena, Wiley, 2004.
[17] Halimaton  Hamdan,  Introduction  to  Zeolites: Synthesis,  Characterization,  and  Modification, Universiti Teknologi Malaysia, Kualalumpur, 1992.
[18] M. M. J. Treacy, J. B. Higgins, Collection of Simulated XRD Powder Patterns for Zeolites Fifth (5th) Revised Edition, Elsevier Science, 2007.